﻿614 



19. Der Pektolith gilt vielfach für einen zersetzten Wol- 

 lastonit oder zersetzten Natron -haltigen Wollastonit, doch ist 

 diese Ansicht nicht stichhaltig, wie aus folgenden Versuchen 

 hervorgeht, die alle im Digestor bei 180 — 190° angestellt 

 wurden. Die wechselnde, jedoch unbedeutende Thonerdemenge 

 des Pektoliths mag grösstentheils durch spätere Umwandlungs- 

 vorgänge bedingt sein, wie der Versuch No. 13 b lehrt. 



No. 55. Ein Gemisch von CaCl 2 - und Na 2 OSi0 2 -Lösung 

 (1 Mol. CaCl 2 + 3Na 2 OSi0 2 ) 75 Stunden erhitzt, setzte sehr 

 feine, zu Garben und Büscheln vereinigte Krystallnadeln ab. 



No. 56. Ein Gemisch von 1 Mol. CaCl 2 + 4Na 2 OSi0 2 - 

 Lösung 75 Stunden erhitzt, hatte winzige Büschel und Garben 

 von sehr feinen Krystallnadeln abgesetzt, und zwar am Boden 

 des Digestors grössere Büschel; im oberen Theil des Digestors 

 sehr kleine Büschel, No. 56 a; ausserdem fanden sich spärliche, 

 unregelmässig begrenzte, jedoch polarisirende Stückchen vor. 



Wenn auch die untersuchten Silicate sicher nicht reine 

 chemische Individuen sind, so bleibt es doch beachtenswerth, 

 das ihre Zusammensetzung sich recht gut durch die Formel 

 CaOSi0 2 -f- n Na 2 2 Si0 2 + in H 2 ausdrücken lässt; diese 

 Silicate sowie natürlicher Pektolith wären also Verbindungen 

 von CaOSi0 2 mit wechselnden Mengen von Na 2 2 Si0 2 und 

 H 2 0; von dem letzteren ist wohl ein Theil basisches. Wenn 

 man die Versuche No. 55 und 56 verallgemeinern darf, so 

 wird umsomehr Na 2 2 Si0 2 von CaOSi0 2 gebunden, je reicher 

 die Lösung an Na 2 Si0 2 ist; bei diesem Vorgang sind NaHO 

 abgespalten, so dass wir hier eine neue Quelle des Vorkom- 

 mens von Aetzlauge in natürlichen Sickerwässern haben. Da 

 NaHO Thonerde löst, so ist es nicht auffallend, wenn schon 

 bei der Bildung des Pektoliths kleine Mengen A1 2 3 sich mit 

 demselben verbinden. Die Bedingungen, unter denen die obigen 

 Versuche angestellt wurden, sind solche, wie sie sich auch in 

 der Natur vorfinden. Da der Pektolith oft mit CaC0 3 innig 

 verwachsen ist, so wurde noch folgender Versuch angestellt. 

 No. 57: 1 Mol. CaC0 3 + 5 Mol. Na^SiO, 75 Stunden erhitzt 

 ergab vorherrschend ein amorphes Silicat mit wenig, aus feinen 

 Krystallnadeln bestehenden Büscheln. 



No. 55. No. 56. No. 56a. 



H o 

 Si0 2 

 CaO 

 Na 2 



6,67 6,33 6,97 



52,22 54,11 53,66 



33,09 27,44 27,21 



7,81 12,12 12,16 



99,79 100 100 



